I/o MÉMOIRES DE l'AcADÉMIE RoYALE 

 h rendre correfpondante à celles que j'avois déjà faites fur la 

 matière ge'iiérale de mes effais , dont le titre confiant étoit de 

 lo deniers 22 grains i, je pefai dans ma balance, avec la plus 

 grande precifion, la quantité en argent pur dont je viens de parler, 

 qui repréfentoit ce titre; je pefai enfuite avec la même julleffe la 

 petite quantité de cuivre de roiêtte qui devoit repréfenter l'alliage 

 que ia matière générale de mes effais contenoit , & je renfermai 

 ie tout dans du papier: on voit par-là que le cuivre pefoit 1 denier 

 1 grain |- , & que de fon union avec les i o deniers 2 2 grains ^ 

 d'argent pur , il réfultoit un total de i 2 deniers poids de femelle. 

 Voilà foncièrement l'état de in matière alliée qui a été la bafe de 

 mes effais , à cela près que l'argent fin & le cuivre y avoient été 

 mêlés parfaitement par ia fufion avant que je i'eiïàyaffe, & que 

 dans mon expérience particulière le mélange des deux métaux que 

 j'employois ne devoit avoir lieu que dans la coupelle,, au moment 

 même où j'en ferois la féparation. 



Cet elTai paffé à i'ordinaiie dans fix parties de plomb , vint au 

 titre de I o deniers 2 2 grains i , c'e(l-à-dire que j'eus , comme 

 dans une des expériences précédentes , i quart de grain de plus 

 en poids fur le bouton, qu'il n'y avoit dans l'argent par employé;. 

 je retirai de la coupelle la petite portion de fin qu'elle avoit 

 retenue , elle pefoit i grain 2 ; & ioifque je l'eus mife dans la 

 balance avec le bouton auquel elle appartenoit , il en réfulta le 

 poids de I I deniers o grains j. Voilà donc un excédant fur 

 l'argent pur de 2 grains |- ; il ne (âuroit provenir fans doute que 

 d'un relie d'alliage ou de lithaige dont le bouton ne s'eft pas 

 dépouillé: je fis paffer une féconde fois ce bouton à la coupelle 

 dans trois parties de plomb; le nouveau qui en provint ne fe 

 trouva plus qu'au titre de i o deniers i 8 grains |^ , après avoir 

 perdu 4 grains ^, mais avec tous les indices d'une entière pu- 

 reté. La iêconde coupelle me rendit 2 grains d'aigent fin que les 

 trois parties de ploinb y avoient entraînés; ces deux grains léunis 

 au grain j que j'avois retiré de la première coupelle , & aux 

 10 deniers 18 grains |-, poids du bouton épuré, compofent un 

 total d'argent pur de 10 deniers 22 grains i, c'efl-à-dire la 

 l^aiitilé fixe qui avoit été la matière de l'effai. Le cuivre a donc 



